( i433 ) 



» Ln sensibililé différenlielle pour In lumière de la lampe Cnrcel el inteimé- 

 diaiie entre celle du jnuneet celle du vert. 



n Ces expériences sont longues et cIcMicates; de plus, elles exigent l'usage 

 de lumières constantes; c'est ce qui explique que je n';iie pu faire usage de 

 rayons spectraux; à Nancy, le Soleil est f'réquemmeut masqué, et l'on ne 

 peut jamais compter sur la constance de son éclat; d'autre part, je ne con- 

 nais pas de source intense et constante pouvant donner un spectre utili- 

 sable avec ma méthode. » 



CHIMIE. — Recherches sur la durée de la solidification du soufre surfondu{f,u\\e) . 

 Note de M. D. Gernez, présentée par M. Debray. 



« Les expériences dont j'ai indiqué les principaux résultats dans une 

 Communication récente (') ont été réalisées toutes sur du soufre octaé- 

 drique qui n'avait pas encore été liquéfié. Considérons ce qui arrive lors- 

 que le soufre sur lequel on opère a déjà été fondu et solidifié. 



» 1° Soit d'abord du soufre qui a une fois éprouvé la fusion et dans le- 

 quel on a fait naître des octaèdres dont la durée de développement est, 

 pour io°"", i™9* (si le soufre a été chauffé 5™ à 129", 5, pui.s refroidi pen- 

 dant 8"" à 100°, 5). En recommençant l'expérience sur ces octaèdres et fai- 

 sant ainsi sept fusions et solidifications successives dans les mêmes condi- 

 tions, on trouve i^SSS 2™ 2% 2" 19% 2'°i5% 2™io% 2™25^ L'examen de 

 ces nombres fait voir que la durée de la solidification augmente dans les 

 premières opérations, de manière à devenir à peu près double de la valeur 

 initiale : c'est l'indice d'une modification qui rend le soufre moins apte à 

 donner des octaèdres. Mais, à partir de trois opérations, l'effet produit ne 

 s'accentue pas davantage; la durée de la solidification reste sensiblement 

 constante. Les octaèdres sont, pour toutes les opérations suivantes, égale- 

 ment aptes à donner des octaèdres, tandis que, dans le cas de la solidifica- 

 tion des prismes, nous avons constaté que les fusions et solidifications suc- 

 cessives avaient pour effet de rendre de plus en plus lente la production 

 des prismes. 



» 2° Prenons maintenant un tube en U dans lequel, par plusieurs cris- 

 tallisations en octaèdres, le soufre a été amené à l'état de stabilité que ca- 

 ractérise une vitesse constante de solidification, transformons le .soufre 

 de l'une des branches en prismes pendant que nous produisons des oc- 



(') Comptes rendus, p. 136^. 



